## Peningkatan Stabilitas Busa Dengan Nanofluida Silika Untuk Meningkatkan Produksi Gas Alam
( Enhancement Foam Stability With Silica Nanofluid To Improve Natural Gas Production )
Hendrix Abdul Ajiz 1 , Lizda Johar Mawarani 1,2 , Widiyastuti 1 , Heru Setyawan 1
1 Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2 Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jln. Teknik Kimia, Sukolilo, Surabaya 60111
E-mail : sheru@chem-eng.its.ac.id

## Abstrak
Pemanfaatan gas alam sebagai sumber energi alternatif masih belum optimal karena masalah beban cairan pada sumur gas, surfaktan  merupakan  solusi  yang  menjanjikan  untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  namun  dengan  kondisi  sumur  gas  yang ekstrem diperlukan stabilizer untuk meningkatkan stabilitasnya. Penelitian ini mempelajari pengaruh pencampuran surfaktan dan  stabilizer  berupa  silika  (SiO 2 )  nanopartikel  yang  disintesa  dari  sodium  silikat  (Na 2 SiO 3 )  untuk  mendapatkan  kondisi optimum nanofluida SiO 2 terhadap waktu paruh busa yang menunjukkan kestabilannya. Silika nanopartikel disintesa dengan metode  sol-gel  dan  dipertahankan dalam  fase  koloid  stabil  yang  kemudian  didispersikan  ke  dalam larutan  surfaktan  tanpa perlu penambahan bahan penyambung. Nanofluida SiO 2 kemudian dimatangkan dengan variasi waktu dan konsentrasi  silika. Dari  hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  peningkatan  waktu  pematangan  dan  konsentrasi  silika  memengaruhi  nilai tegangan  permukaan  yang  berakibat  menurunkan  waktu  paruh  busa.  Penurunan  kestabilan  busa  terjadi  karena  peristiwa adsorbsi fisik molekul surfaktan oleh silika nanopartikel yang ditunjukkan oleh nilai tegangan permukaan, karena silika yang bersifat hidrofilik akan membentuk ikatan fisik dengan surfaktan, semakin meningkatnya waktu pematangan dan konsentrasi silika  yang  didispersikan  kedalam  larutan  akan  meningkatkan  adsorbsi  molekul  surfaktan  pada  permukaan  silika  dan menyebabkan  terjadinya  peningkatan  nilai  tegangan  permukaan  nanofluida.  Stabilitas  busa  terbaik  diperoleh  pada  sampel dengan waktu pematangan selama 6 jam dan konsentrasi silika 0,001% menghasilkan waktu paruh selama 1170 menit yang jika dibandingkan dengan surfaktan tanpa penambahan silika nanopartikel hanya memeroleh waktu paruh selama 90 menit, sehingga penggunaan silika nanopartikel sebagai stabilizer memberikan efek yang signifikan terhadap kestabilan busa.
Kata Kunci: adsorbsi, kestabilan busa, nanofluida silika, surfaktan, tegangan permukaan .

## Abstract
Utilization  of  natural  gas as  an  alternative  energy  source  is  still  not  optimal due to the problem  of  liquid loading in gas wells,  the  surfactant  is  a  promising  solution  to  overcome  this  problem,  but  the  extreme  conditions  of  gas  wells  need stabilizers  to  increase  their  stability.  This  research  studies  the  effect  of  mixing  surfactants  and  stabilizers  in  the  form  of silica  (SiO 2 )  nanoparticles  derived  from  sodium  silicate  (Na 2 SiO 3 )  to  obtain  the  optimum  conditions  of  SiO 2 nanofluid  on foam  half-time  which  shows  its  stability.  Silica  nanoparticles  are  synthesized  by  the  sol-gel  method  and  maintained  in  a stable colloidal phase and dispersed into a surfactant solution without the coupling agent. The SiO 2 nanofluid then matured with  variations  in  aging  time  and  silica  concentration.  The  results  obtained  indicate  that  the  increase  in  aging  time  and silica concentration affect the surface tension value which results in a decrease in the half-time of the foam. The decrease in foam  stability  occurs  due  to  the  physical  adsorption  events  of  surfactant  molecules  by  silica  nanoparticles  which  are indicated  by  surface  tension  values,  because  hydrophilic  silica  will  form  physical  bonds  with  surfactants,  increasing  the aging time and concentration of silica dispersed into the solution will increase the adsorption of surfactant molecules on the surface of silica and causes an increase in the surface tension value of nanofluids. The best foam stability was obtained in samples  with an aging time of 6 hours and silica concentration of 0.001% which shows a half-time of 1170 minutes which when compared to surfactants without the addition of silica nanoparticles only has a half-time of 90 minutes, so the use of silica nanoparticles as stabilizer has a significant effect on foam stability.
Keywords: adsorption, foam stability, silica nanofluid, surfactant, surface tension.

## PENDAHULUAN
Gas  alam  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  bagi keberlangsungan  pemenuhan  kebutuhan  energi  saat  ini. Masalah  yang  sering  dialami  oleh  sumur  gas  adalah  beban cairan,  yakni  terkumpulnya  air  di  dasar  sumur  sehingga berakibat menurunnya produksi gas hingga berhenti sama
sekali  [1].  Salah  satu  solusi  yang  menjanjikan  untuk mengatasi  masalah  tersebut  adalah  dengan  menggunakan surfaktan. surfaktan memiliki kemampuan untuk menurunkan  tegangan  permukaan  cairan  pada  sumur  gas, sehingga  gas  dapat  mendorong  cairan  dari  dasar  sumur  ke permukaan [2].
Kestabilan  busa  merupakan  hal  penting  dalam karakteristik  suatu  surfaktan.  Surfaktan  yang  dibutuhkan dalam  mengatasi  beban  cairan  di  sumur  gas  adalah surfaktan yang dapat menghasilkan busa yang stabil. Untuk
Bahan

## METODE PENELITIAN
meningkatkan  kestabilan  busa,  maka  ada  tiga  hal  utama yang  harus  diperhatikan  adalah drainase,  coarsening, coalescene . Drainase merupakan  proses  pemisahan  fase liquid dan  gas  akibat  adanya  gaya  gravitasi  yang menjadikan lapisan film tipis pada busa menjadi kering dan tidak  stabil,  terjadinya  peristiwa drainase dapat  diamati seiring  dengan  lamanya  waktu  pengamatan.  Terjadinya drainase juga  dapat  diikuti  oleh  perstiwa coarsening dan coalescene yang  menyebabkan  peningkatan  ukuran  busa menjadi  lebih  besar,  akibatnya  busa  akan  cenderung  lebih mudah  pecah  dan  tidak  stabil  dalam  jangka  waktu  yang singkat [3].
Beberapa  peneliti  [4][5]  menggunakan  surfaktan amfoterik  Gemini,  memodifikasi  struktur  kimianya,  dan menambahkan  silika  nanopartikel  untuk  meningkatkan stabilitas  busanya.  Silika  nanopartikel  yang  ditambahkan disintesis  dengan  metode  Stober  menggunakan Tetra  Etil Ortho Silicate (TEOS) sebagai sumber silika. Sintesis silika nanopartikel  dari  TEOS  cenderung  lebih  mudah,  karena pembentukan  partikelnya  yang  relatif  lambat  sehingga mudah  dikendalikan  dan  ukuran  yang  diinginkan  lebih mudah  didapatkan.  Digunakan  juga  bahan  penyambung dalam pencampuran surfaktan dan silika nanopartikel untuk membentuk  ikatan  antara  silika  dan  surfaktan,  pada prosesnya diperlukan waktu sintesa yang lebih lama hingga 12  jam  agar  diperoleh  dispersi  silika  nanopartikel  yang baik.  Silika  nanopartikel  dapat  membentuk  lapisan  film padat  yang  teradsorbsi  pada  antarmuka  gas/ liquid serta dapat  meminimalisir  terjadinya  penuaan  busa  akibat perbedaan  viskositas,  sehingga  busa  menjadi  lebih  stabil dengan peningkatan waktu paruh pada kondisi optimumnya, namun  kestabilan  busa  cenderung  menurun  seiring meningkatnya konsentrasi silika nanopartikel [9].
Pengembangan  sintesis  silika  nanopartikel  dari  sodium silikat  (Na 2 SiO 3 )  [6]  telah  dilakukan di departemen Teknik Kimia  ITS.  Karena  itu  dalam  penelitian  ini  digunakan Na 2 SiO 3 sebagai  pengganti  TEOS  untuk  mengurangi tahapan  dalam  sintesis  silika  nanopartikel,  karena  Na 2 SiO 3 telah  memiliki  gugus  silanol  (Si-OH)  yang  diharapkan dapat  membentuk  ikatan  dengan  surfaktan  walaupun  tanpa penambahan  bahan  penyambung . Penggunaan  silika nanopartikel  yang  disintesis  dari  Na 2 SiO 3 lebih  ekonomis dan proses sintesisnya juga lebih mudah dan efisien. Silika nanopartikel  dihasilkan  dalam  fase  koloid  memiliki  alasan untuk  mengefisienkan  waktu  dalam  proses  sintesa  dan waktu  dispersinya,  karena  silika  dalam  fase  koloid  yang stabil  memiliki  muatan  yang  dapat  terdispersi  dengan  baik tanpa  perlakuan  khusus  seperti  sonikasi  yang  lama  seperti proses  sintesa  silika  nanopartikel  dari  TEOS.  Penambahan silika  nanopartikel  bertujuan  untuk  meningkatkan  umur busa  dengan  membentuk  dinding  pembatas  yang  melapisi busa untuk mencegah terjadinya drainase akibat berbedaan kepadatan  antara  lapisan  film liquid busa  dengan  lapisan film padat dari silika nanopartikel [7].
Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sodium silikat dengan kadar SiO 2 sebesar 28%, SiO 2 :  Na 2 O =  3,3  (PT.  PQ  Silicas  Indonesia),  air  demineralisasi (PT.Brataco),  kalium  hidroksida  (KOH)  p.a  Merck,  asam klorida  37%  (HCl)  (Mallinckrodt),  resin  flotrol-007,N,N Dimethyldodecylamine  N-oxide  Solution  (SIGMA  Life Science).

## Metode
Sintesis  silika  nanopartikel  diawali  proses  penukaran kation  sodium  silikat  menggunakan  resin  sehingga diperoleh  asam  silisik  aktif  dengan  pH  2.  Setelah dipisahkan  dari  resin,  ditambahkan  larutan  KOH  0,1M hingga  diperoleh  pH  8,  sol  silika  hasil  sintesa  dilakukan pengujian  menggunakan  zeta  potensial  dan  analisa  ukuran partikel  (Malvern  zetasier)  untuk  mengetahui  kestabilan silika  nanopartikel  dalam  fase liquid dan  mengetahui ukuran  partikel  silika.  Sol  silika  yang  stabil  kemudian didispersikan  ke  dalam  larutan  surfaktan  dan  diamati karakteristiknya pada waktu pematangan 0, 3, 6, 12, dan 24 jam.  Adapun  variasi  konsentrasi  silika  yang  ditambahkan adalah  0;  0,001;  0,003;  dan  0,005  (%b/b).  Karakteristik nanofluida  surfaktan-silika  yang  diuji  adalah  tegangan permukaan  dan  kestabilan  busa  melalui  waktu  paruh  busa. Tegangan  permukaan  diukur  dengan  metode  kapiler  dan pengukuran  waktu  paruh  dilakukan  dengan  menggunakan gelas ukur 1000 mL .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sol  silika  hasil  sintesis  memiliki  nilai  zeta  potensial sebesar  -34,2  mV.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sol  silika nanopartikel  memiliki  kestabilan  yang  baik  dalam  fase liquid ,  karena  memiliki  nilai  zeta  potensial  lebih  dari  atau sama  dengan  absolut  30  [6].  Sol  silika  yang  stabil  dapat meminimalisir  terjadinya  aglomerasi,  sehingga  ukuran partikel  silika  dapat  dipertahankan  pada  ukuran  yang diharapkan.

## Gambar 1. Distribusi ukuran partikel
Gambar  1  menunjukkan  distribusi  ukuran  partikel (PSA)  diperoleh  puncak  intensitas  tertinggi  terdapat  pada 3,122  nm,  ukuran  yang  cukup  kecil  ini  diharapkan  dapat membentuk  lapisan  film  padat  yang  seragam  agar  dapat meminimalisir  terjadinya drainase pada  busa,  dan  dapat menghasilkan busa yang stabil [4].
Gambar  2.  Pengaruh  waktu  pematangan terhadap  tegangan permukaan
Pencampuran  surfaktan  dengan  silika  nanopartikel dilakukan  tanpa  bahan  penyambung.  Pengamatan  secara fisik  hingga  24  jam  terhadap  nanofluida  surfaktan-silika tidak  terjadi  endapan  maupun  perubahan  warna  yang menunjukkan  tidak  terbentuknya  aglomerasi  pada  proses pematangan  meskipun  tanpa  melalui  proses  sonikasi, sehingga  dispersi  silika  nanopartikel  dalam  larutan surfaktan memiliki kestabilan yang baik.
Pengaruh waktu pematangan  terhadap tegangan permukaan dilakukan pada penambahan silika nanopartikel dengan  konsentrasi  0,003%  mengacu  pada  penelitian sebelumnya  [8],  penelitian  tersebut  dilakukan  tanpa  waktu pematangan  dan  memelajari  pengaruh  penambahan  silika nanopartikel  dari  0%  hingga  0,005%  terhadap  kestabilan busa.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  penambahan  silika nanopartikel 0,003% menyebabkan busa paling stabil, yakni mengalami  penurunan  busa  hanya  5,74%  setelah  24  jam, sedangkan  sampel  tanpa  penambahan  silika  nanopartikel mengalami  penurunan  busa  sebesar  9,98%  setelah  24  jam. Gambar  2  menunjukkan  pengaruh  waktu  pematangan terhadap  nilai  tegangan  permukaan,  semakin  lama  waktu pematangan semakin tinggi tegangan permukaannya dengan peningkatan linier. Hal ini menjelaskan terjadinya peristiwa adsorbsi  fisik  molekul  surfaktan  oleh  silika  nanopartikel. Surfaktan  memiliki  dua  sisi  aktif  yang  dapat  berikatan dengan  senyawa  yang  bersifat  polar  pada  satu  sisi  dan non polar pada sisi lainnya, karena sifatnya yang unik surfaktan dapat  menurukan  tegangan  permukaan  pada  dua  senyawa yang  memiliki  sifat  kepolaran  berbeda  seperti  air  dan minyak.  Meningkatnya  nilai  tegangan  permukaan  dapat terjadi  karena  berkurangnya  sejumlah  molekul  surfaktan pada  permukaan  gas/ liquid ,  sehingga  semakin  lama  waktu pematangan  yang  dibutuhkan  maka  akan  semakin  banyak molekul  surfaktan  yang  teradsorbsi  pada  permukaan  silika [9][10].  Molekul  surfaktan  yang  semula  berada  di permukaan liquid yang  dengan  itu  tegangan  permukaan cukup  rendah,  namun  seiring  dengan  waktu  akan teradsorbsi  pada  permukaan  silika,  menyebabkan  molekul surfaktan  di  permukaan  menjadi  berkurang  dan  berakibat meningkatnya nilai tegangan permukaan.
Adapun  pengaruh  waktu  pematangan  terhadap  waktu paruh  busa  menunjukkan  kecenderungan  yang  berbeda dengan nilai  tegangan  permukaan.  Gambar 3 menunjukkan bahwa  sampai  waktu  pematangan  6  jam  waktu  paruh  busa meningkat  dan  kemudian  cenderung  menurun  pada  waktu pematangan di atasnya. Dengan demikian waktu pematangan paling optimal adalah 6 jam.
Gambar 3. Pengaruh waktu pematangan terhadap waktu paruh busa
Dengan  waktu  pematangan  selama  6  jam  kemudian dilakukan  variasi  konsentrasi  silika0;  0,001;  0,003;  dan 0,005  (%b/b).  Dari  hasil  pengujian  tegangan    permukaan dan  waktu  paruh  busa  ditunjukkan  oleh  Gambar  4  dan Gambar 5.
Gambar 4. Pengaruh variasi konsentrasi silika terhadap tegangan permukaan
Gambar  4  menunjukkan  semakin  tinggi  konsentrasi silika  yang  ditambahkan  ke  dalam  larutan  surfaktan,  maka akan  semakin meningkatkan nilai tegangan  permukaannya. Penjelasan  untuk  hal  ini  sama  dengan  penjelasan meningkatnya  tegangan  permukaan  karena  peningkatan waktu  pematangan.  Meningkatnya  konsentrasi  silika nanopartikel  berarti  meningkatkan  luas  permukaan  tempat terjadinya  adsorbsi  fisik  molekul  surfaktan  oleh  silika sehingga  semakin  tinggi  konsentrasi  silika  nanopartikel yang  ditambahkan  ke  dalam  surfaktan  akan  membuat semakin  banyak  molekul  surfaktan  yang  teradsorbsi  oleh silika  dan  menyebabkan  terjadinya  peningkatan  tegangan permukaan [9].
Dari  kurva  pengaruh  variasi konsentrasi  silika terhadap waktu  paruh  (Gambar  5)  terlihat  bahwa  penambahan  silika nanopartikel  dapat  meningkatkan  waktu  paruh  busa  yang dihasilkan.  Waktu  paruh  paling  tinggi  dihasilkan  oleh penambahan  konsentrasi  silika  nanopartikel  sebanyak 0,001%. Hal ini terjadi karena adanya silika nanopartikel di dalam lamella gelembung  busa  dapat  menghambat terjadinya proses penuaan busa, yakni drainase serta dikuti oleh peristiwa coarsening dan coalescene [3][7].
Silika  nanopartikel memiliki kemampuan untuk membentuk  lapisan  film  padat  dengan  teradsorbsi  pada antar  muka  gas/ liquid yang  mengakibatkan  terjadinya perbedaan  viskositas  di  sekitar  lapisan  film  busa,  yang mana  hal  ini  dapat  meminimalisir  terjadinya drainase dan penuaan busa sebagai penyebab ketidakstabilan busa  dalam
18 21 24 27 30 0 6 12 18 24 T eg a n g a n P erm u k a a n (d y n e/ cm ) Waktu Pematangan  (jam) 80 160 240 320 0 6 12 18 24 W a k tu P a ru h (m en it ) Waktu Pematangan  (jam)
jangka  waktu  yang  lama  [9].  Peningkatan  stabilitas  busa dapat terlihat dengan meningkatnya waktu paruh busa, pada kondisi  optimal  silika  nanopartikel  yang  teradsorbsi  akan membentuk  lapisan  monolayer  atau  multilayer  dan meningkatkan  ketebalan  lapisan  film  busa,  serta  busa  yang dihasilkan  memiliki  diameter  yang  cenderung  lebih  kecil jika  dibandingkan  busa  yang  dihasilkan  hanya  dengan menggunakan surfaktan saja, namun pada konsentrasi silika nanopartikel  yang terlalu  tinggi dapat menyebabkan  proses adsorbsi  pada  lapisan  film  busa  menjadi  tidak  berjalan dengan  baik,  akibatnya  busa  akan  lebih  mudah  pecah  dan tidak stabil dalam jangka waktu tertentu [3][4].
Gambar  5.  Pengaruh  variasi  konsentrasi  silika  terhadap waktu paruh busa
Kestabilan  busa  diamati  seiring  perubahan  waktu  yang ditunjukkan  oleh  Gambar  6  jelas  terlihat  bahwa  busa  yang pada  awalnya  berukuran  kecil  dan  sangat  rapat  seiring dengan  waktu  ukurannya  membesar  dan  kerapatannya berkurang.  Ketinggian  busa  tidak  banyak  berkurang,  tetapi ukuran  dan  kerapatannya  terus  berubah.  Mekanisme  yang terjadi  pada  busa  siring  dengan  perubahan  waktu menunjukkan terjadinya peristiwa penuaan pada busa, yakni drainase,  coarsening, dan coalescene yang  terjadi  secara simultan,  sehingga  busa  cenderung  tidak  stabil  dalam kondisi waktu tertentu.
Gambar 6 . Pengamatan fisik busa dengan konsentrasi silika 0,003% pada menit ke-(a) 60, (b) 180, (c) 240, (d) 300
Pengamatan  terhadap  kestabilan  busa  juga  ditunjukkan Gambar 7 dalam profil penurunan ketinggian busa, tampak dalam  gambar  tersebut  bahwa  variasi  konsentrasi  silika yang  berbeda  menunjukkan  pola penurunan  ketingian  busa yang  berbeda.  Berdasarkan  pola  yang  terbentuk  kestabilan busa terbagi kedalam 3 fase, fase pertama pada waktu awal busa  cenderung  tidak  stabil ditunjukkan  dengan  penurunan ketinggian  busa  yang  relatif  curam,  memasuki  fase  kedua pada  waktu  pertengahan  memiliki  pola  yang  relatif  stabil dengan  penurunan  ketinggian  busa  yang  tidak  terlalu signifikan, hal ini menunjukkan pada fase kedua ketinggian busa  yang relatif  stabil terjadi  karena  ukuran  busa menjadi lebih  besar  dan  seolah  memiliki  ketinggian  yang  sama, meskipun ada sebagian busa yang pecah, namun memasuki fase  ketiga  pada  waktu  akhir  busa  kembali  pada  kondisi yang  tidak  stabil,  dengan  pola  penurunan  ketinggian  busa yang  lebih  curam  daripada  fase  pertama,  tidak  stabilnya busa  pada  waktu  akhir  terjadi  karena  ukuran  busa  yang membesar menyebabkan lapisan film pada busa tidak dapat menahan  tekanan  udara  di  dalam  busa,  sehingga  busa menjadi tidak stabil dan pecah.
Pembusaan  paling  tinggi  diperoleh  dari  penambahan silika  nanopartikel  sebanyak  0,005%,  tetapi  busanya cenderung  tidak  stabil  hingga  dicapai  waktu  paruhnya selama  240  menit,  surfaktan  dengan  penambahan  silika sebesar  0,001%  sebagai  stabilizer  memiliki  pola  yang paling  stabil  dengan  waktu  paruh  yang  paling  lama. Sedangkan  pada  penambahan  silika  nanopartikel  0,001% tampak  pembusaan  yang  cukup  tinggi  meskipun  bukan yang  tertinggi,  namun  memiliki  waktu  paruh  yang  lebih lama, yakni mencapai 1170 menit.
Gambar 7. Profil penurunan ketinggian busa terhadap waktu dengan variasi konsentrasi silika
Dengan  demikian  silika  nanopartikel  yang  disintesis dari  Na 2 SiO 3 dapat  digunakan  sebagai  stabilizer  busa. Penambahan silika nanopartikel telah berhasil meningkatkan  stabilitas  busa,  penggunaan  surfaktan  saja menunjukkan  waktu  paruh  selama  90  menit,  sedangkan pada  surfaktan  dengan  penambahan  silika  nanopartikel 0,001%  dan  waktu  pematangan  selama  6  jam  dapat mencapai  waktu  paruh  yang  jauh  lebih  lama,  mencapai 1170 menit atau 13 kali lipatnya.

## KESIMPULAN
Pengaplikasian  nanofluida  berbasis  SiO 2 yang  disintesa dari  Na 2 SiO 3 pada  surfaktan  telah  berhasil  meningkatkan stabilitas  busa  yang  dihasilkan.  Peningkatan  waktu pematangan dan konsentrasi silika menunjukkan hubungan
2 3 4 5 6 0 200 400 600 800 1000 1200 KE T ING GI AN B U S A (C M ) WAKTU (MENIT) 0% 0,001% 0,003% 0,005% a b d c
terhadap  peningkatan nilai tegangan  permukaan  dan  waktu paruh  busa.  Diperoleh  peningkatan  waktu  paruh  tertinggi dari semula 90 menit pada sampel tanpa penambahan silika nanopartikel  menjadi  1170  menit  atau  13  kali  pada penambahan  silika  nanopartikel  0,001%  dengan  waktu pematangan selama 6 jam.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  penelitian  yang didanai  oleh  Kementrian  Riset  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi  melalui  Program  Penelitian  Disertasi  Doktor  tahun 2019-2020. Karenanya diucapkan terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Z. Liu and L. E. Zerpa, “Preliminary Study of Liquid Loading Problems for Gas Hydrate Wells and,” 2016.
[2] C.  Sarica  and  M.  Kelkar,  “Gas  Well  Pressure  Drop Prediction under Foam Flow Conditions,” 2015 .
[3] A. L. Fameau and A. Salonen, “Effect of particles and aggregated structures on the foam stability and aging,” Comptes Rendus Phys. , vol. 15, no. 8–9, pp. 748–760, 2014.
[4] J.  Li et  al. ,  “Prospect  of  Production  Optimization Challenges  of  Gas  Wells  with  Liquid  Loading Problem Using New Surfactant and Nanotechnology,” 2015.
[5] J.  WU et  al. ,  “A nano-particle  foam  unloading agent applied  in  unloading  liquid  of  deep  gas  well,” Pet. Explor. Dev. , vol. 43, no. 4, pp. 695–700, 2016.
[6] L.  Qomariyah,  F.  N.  Sasmita,  H.  R.  Novaldi,  W. Widiyastuti,  and  S.  Winardi,  “Preparation  of  Stable
Colloidal  Silica  with  Controlled  Size  Nano  Spheres from  Sodium  Silicate  Solution,” IOP  Conf.  Ser. Mater. Sci. Eng. , vol. 395, no. 1, 2018.
[7] B.  Vishal  and  P.  Ghosh,  “The  effect  of  silica nanoparticles  on  the  stability  of  aqueous  foams,” J. Dispers. Sci. Technol. , vol. 0, no. 0, pp. 1–13, 2018.
[8] H. Mawarani, L.J.; Ajiz, H.A.; Widiyastuti, Setyawan, “168-Manuscript-1301-1-18-20191118,”  in Effect  of
Nanosilica  on  Foam  Stabilities  of  Sodium  Lauryl
Sulfate and Polysorbate Mixture .
[9] S.  Yusuf,  M.  Manan,  and  M.  Z.  Jaafar,  “Aqueous Foams Stabilized by Hydrophilic Silica Nanoparticles via  In-Situ  Physisorption  of  Nonionic  TX100 Surfactant,” Iran. J. Energy Environ. , vol. 4, no. 1, pp. 8–16, 2013.
[10] J.  Yang,  V.  Jovancicevic,  and  S.  Ramachandran, “Foam for gas well deliquification,” Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp. , vol. 309, no. 1–3, pp. 177– 181, 2007.